Silbergehalt im käuflichen Wismuth. 221 
auch bei unverfälschtem, dunklem Rothwein nimmt die Wolle immer 
eine schwach röthliche Farbe an. Um daher jeden Zweifel zu he- 
ben, giebt man die Wolle in ein Reagensröhrchen, befeuchtet mit 
Kalilauge (10—12°/,) und erhitzt unter starkem Schwenken vor- 
sichtig, bis sich die Wolle vollständig zu einer mehr oder weniger 
braunen Flüssigkeit gelöst hat. Nach dem Erkalten mischt man 
die Lösung mit ihrem halben Volum Alkohol, schüttet dann das 
gleiche Volum Aether darüber und durchschüttelt. 
Der Aether sammelt sich schnell über der braunen Lauge an, 
wird dann mittelst eines Scheidetrichters abgehoben und mit einem 
Tropfen Essigsäure versetzt, worauf bei der geringsten Spur 
Fuchsin Rothfärbung eintritt. (Ber. d. d. chem. Ges. 13, 2263.) 
©. J. 
Ueber den Silbergehalt im käuflichen Wismuth, — 
Schon vor langer Zeit hatte R. Schneider auf das häufige Vor- 
kommen kleiner Mengen von Silber im käuflichen Bi aufmerksam 
gemacht. Mittlerweile ist auch von anderen CUhemikern bestätigt 
worden, dass die meisten Sorten Silber enthalten, bisweilen in nicht 
ganz unbedeutender Menge. Neuerdings untersuchte Handelssorten 
gaben folgende Resultate: 
1. Bolivianisches Bi“ 2. Bolivian. Bi” 
Bi 99,053 9, Bi 99,069), 
Ag 0,083 - Ag 0,621 - 
Cu 0,258 - Cu 0,156 - 
Sb 0559 - Te 0,140 - 
99,953 %, Au Spur 
99,986 %,.. 
Die Wismuthsorte bezeigte an der Oberfläche — das Material 
zu obiger Analyse wurde der Mitte des Brodes entnommen — theils 
grössere, theils kleinere wulstartige Auftreibungen, welche dem 
Wismuthbrode nur lose anhafteten. Sie enthielten neben Bi nur Ag 
und zwar nach folgender Zusammensetzung: 
Bi 98,849 9, 
Ve a Se 
99,963 97. 
Während also Kupfer und Tellur vollständig in der zuerst 
erstarrten Metallmasse zurückgeblieben sind, ist das Silber dem 
an die Oberfläche gedrungenen Bi gefolgt. 
3. Sächsisches Wismuth. 
Bi 99,390%, 
Ag 0,188 -. 
Cu 0,090 - 
As 0,255 - 
99,923 %. 
